T!l.| PHYSIQUE. 



il n'y a pas à craindre un défaut de serrage des écrous fixant le support 

 d'encastrement à la table, car il S(> traduirait immédiatement par des 

 courbes d'amortissement complètement différentes des courbes généra- 

 lement obtenues. Quant au temps nécessaire jiour amener la rupture 

 d'un métal donné, soumis à un mouvement vibratoire continu, il est 

 pratiquement le môme dans différents essais; pour des aciers à o,3 de 

 carbone, n'ayant pas la même origine, mais la môme composition chi- 

 mique, on a trouvé des durées respectivement égales à 1 2 heures 3o minut;^s 

 et i3 heures i5 minutes. La nouvelle méthode d'essai des métaux par 

 l'étude de l'amortissement du mouvement vibratoire est donc susceptible 

 d'être employée utilement pour déterminer leur résistance aux efTorts 

 alternatifs. 



II. Un muuvenienl vibratoire suliisamment prdluiigé conduit toujtjurs 

 à la rupture du métal essayé, et le nombre de vibrations nécessaires varie 

 en raison inverse de la teneur en carbone pour les aciers demi-durs et durs 

 étudiés. Le fer puddlé et l'acier extra-doux qui ont une composition 

 chimique très voisine, sauf pour la teneur en manganèse qui varie de o,o5o 

 à o,/(Oo, et les mômes constantes mécaniques, présentent une différence 

 trè. nette au point de vue du temps nécessaire pour les rompre, le fer 

 puddlé étant beaucoup plus résistant que l'acier extra-doux. L'acier 

 à 0,3 de carbone, recuit ou trempé, n'accuse pas de différence sensible. 

 Pour les aciers durs, la trempe diminue très notablement la durée du 

 mouvement vibratoire nécessaire pour obtenir la rupture. Le revenu 

 améliore considérablement la qualité des métaux, puisqu'un acier à 1,0 

 de carbone qui se rompait après 3 heures 26 minutes à l'état recuit et 

 après 5 minutes à l'état trempé, ne l'est pas encore après 26 heures 

 3o minutes à l'état trempé et revenu. 



IIL Si l'on examine les cassures des métaux rompus, elles ont toutes 

 un aspect semblable; on y observe très nettement, même à l'œil nu, des 

 lignes de séparation suivant lesquelles semble s'être faite graduellement 

 la rupture; la grosseur du grain est variable suivant les zones, et elle 

 apparaît notablement exagérée dans les métaux trempés. De plus, per- 

 pendiculairement aux arêtes de la section de rupture, on voit des lignes 

 d'arrachement très apparentes qui ne dépassent pas en longueur la 

 moitié de la plus petite dimension des barrettes d'essai et ne présentent 

 aucune régularité. 



IV. Au point de vue des propriétés mécaniques, il convient de retenir 

 la grande élévation de limite élastique que le fer puddlé et l'acier extra- 

 doux accusent après avoir été soumis à un mouvement vibratoire ayant 

 amené leur rupture. Il faut remarquer également que tous les métaux 

 essayés se sont rompus, quoique ayant travaillé notablement au-dessous 

 de leur limite élastique. 



